بولي كربونات
{{بطاقة مادة
| name = بولي كربونات
| image = [[ملف:Lexan.svg|مركز|300px]]
| caption = وحدة تركيب كيميائي مكرر للبولي كربونات<br/> مصنوعة من [[بيسفينول A|بيسفينول أ]]
| density = 1.20–1.22 g/cm<sup>3</sup>
| abbe_number = 34.0
| refractive_index = [[قائمة معاملات الانكسار]]
| flammability = V0-V2
| limiting_oxygen_index = 25–27%
| water_absorption_eq = 0.16–0.35%
| water_absorption_24h = 0.1%
| radiation_resistance = {{لون خلفية|#ffc|Fair}}
| uv_resistance = {{لون خلفية|#ffc|Fair}}
| youngs_modulus = 2.0–2.4 [[جيجا|G]][[باسكال (وحدة)|Pa]]
| tensile_strength = 55–75 [[ميغا|M]]Pa
| compressive_strength =>80 MPa
| elongation = 80–150%
| poissons_ratio = 0.37
| hardness_rockwell = M70
| izod_impact_strength = 600–850 [[جول]]/m
| notch_test = 20–35 [[كيلو]]J/m<sup>2</sup>
| abrasive_resistance_note = – [[الجمعية الأمريكية لاختبار المواد|ASTM]] D1044
| abrasive_resistance = 10–15 [[ميللي|m]][[غرام (وحدة قياس)|غرام]]/1000 [[دوران]]
| coeff_friction = 0.31
| speed_of_sound = 2270&nbsp;m/s
| melting_point = {{حول|155|C|F}}<ref name="city">{{استشهاد ويب |عنوان=Polycarbonate |ناشر=city plastics
|مسار=http://www.cityplastics.com.au/materials-polycarbonate/ |تاريخ الوصول=2013-12-18
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180101192411/http://www.cityplastics.com.au/materials-polycarbonate | تاريخ أرشيف = 01 يناير 2018 |حالة المسار=dead}}</ref>
| glass_transition = {{حول|147|C|F}}
| vicat_note = at 10 k[[نيوتن (وحدة)|نيوتن]]
| vicat = {{حول|145|C|F}}<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://sfs.sabic.eu/wp-content/uploads/resource_pdf/1345453948-48623687-Technical-Manual-Coated-Uncoated-Sheet.pdf|عنوان=Lexan sheet technical manual|ناشر=[[سابك]]|تاريخ=2009|تاريخ الوصول=2015-07-18|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20150316235516/http://sfs.sabic.eu/wp-content/uploads/resource_pdf/1345453948-48623687-Technical-Manual-Coated-Uncoated-Sheet.pdf|تاريخ أرشيف=2015-03-16|حالة المسار=dead}}</ref>
| heat_deflection_temp = {{قائمة غير مرقمة
|0.45 MPa: {{حول|140|C|F}}
|1.8 MPa: {{حول|128|-|138|C|F}}
}}
| upper_working_temp = {{حول|115|-|130|C|F}}
| lower_working_temp = {{حول|-40|C|F}}<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|مؤلف=M. Parvin and J. G. Williams|عنوان= The effect of temperature on the fracture of polycarbonate|صحيفة=Journal of Materials Science|المجلد=10|العدد=11|سنة=1975|صفحة=1883|doi=10.1007/BF00754478}}</ref>
| linear_expansion = 65–70 × 10<sup>−6</sup>/[[درجة حرارة مطلقة]]
| specific_heat = 1.2–1.3 kJ/([[كيلوغرام]]·K)
| thermal_conductivity_note = at 23&nbsp;°C
| thermal_conductivity = 0.19–0.22 [[واط|W]]/(m·K)
| thermal_diffusivity_note = at 25&nbsp;°C
| thermal_diffusivity = 0.144&nbsp;mm²/s<ref>{{استشهاد بدورية محكمة |مؤلف=  J. Blumm, A. Lindemann |عنوان= Characterization of the thermophysical properties of molten polymers and liquids using the flash technique |صحيفة=High Temperatures-High Pressures |المجلد= 35/36 |العدد=6 |صفحة= 627 | سنة= 2003/2007 |doi= 10.1068/htjr144}}</ref>
| dielectric_constant_note = at 1 M[[هرتز]]
| dielectric_constant = 2.9
| permittivity_note = at 1&nbsp;MHz
| permittivity = 2.568 × 10<sup>−11</sup> [[فاراد]]/m
| relative_permeability_note = at 1&nbsp;MHz
| relative_permeability = 0.866(2)
| permeability_note = at 1&nbsp;MHz
| permeability = 1.089(2) [[ميكرو]]N/[[أمبير|A]]<sup>2</sup>
| dielectric_strength = 15–67 [[فولت|kV]]/mm
| dissipation_factor_note = at 1 [[هرتز|MHz]]
| dissipation_factor = 0.01
| surface_resistivity = 10<sup>15</sup> [[أوم]]/sq
| volume_resistivity = 10<sup>12</sup>–10<sup>14</sup> [[أوم]]·m
| chem_res_acid_c = {{لون خلفية|#fcc|Poor}}
| chem_res_acid_d = {{لون خلفية|#cfc|Good}}
| chem_res_alcohol = {{لون خلفية|#cfc|Good}}
| chem_res_alkali = {{لون خلفية|#ffc|Good-Poor}}
| chem_res_aromatic = {{لون خلفية|#fcc|Poor}}
| chem_res_grease_oil = {{لون خلفية|#e5ffcc|Good-fair}}
| chem_res_haloalkane = {{لون خلفية|#ffc|Good-poor}}
| chem_res_halogen = {{لون خلفية|#fcc|Poor}}
| chem_res_ketone = {{لون خلفية|#fcc|Poor}}
| gas_perm_temp = 20&nbsp;°C
| gas_perm_N = 10 – 25&nbsp;cm<sup>3</sup>·mm/(m<sup>2</sup>·day·[[بار|Bar]])
| gas_perm_O = 70 – 130&nbsp;cm<sup>3</sup>·mm/(m<sup>2</sup>·day·Bar)
| gas_perm_CO2 = 400 – 800&nbsp;cm<sup>3</sup>·mm/(m<sup>2</sup>·day·Bar)
| gas_perm_H2O =1–2&nbsp;gram·mm/(m<sup>2</sup>·day) @ 85%–0% [[رطوبة نسبية|RH]] [[تدرج]]
| price = 2.6 – 2.8 [[يورو]]/kg<ref>CES Edupack 2010, Polycarbonate (PC) specs sheet</ref>
| footnotes =
}}

'''بولي كربونات''' أو '''بولي كربونيت''' {{إنج|Polycarbonate}} ورمزه (PC)، ومن أسمائه التجارية : '''Lexan''', '''Makrolon''', '''Makroclear''', '''arcoPlus®''' وغيرها، هي مجموعة معينة من [[لدائن حرارية|اللدائن الحرارية]] [[مبلمر|المبلمرة]]. وهي سهلة [[التشكيل الحراري]] و[[حقن اللدائن|الصب]]. وبسبب هذه الخصائص فإن للبولي كربونات العديد من الاستخدامات.

== مراجع ==
{{مراجع}}
{{معرفات مركب كيميائي}}
{{اللدائن}}

{{ضبط استنادي}}
{{روابط شقيقة}}
{{شريط بوابات|ألمانيا|الكيمياء}}

{{بذرة ألمانيا}}

[[تصنيف:ألمانيا في 1898]]
[[تصنيف:اختراعات ألمانية]]
[[تصنيف:العلم في 1898]]
[[تصنيف:عوازل كهربائية]]
[[تصنيف:لدائن]]
[[تصنيف:لدائن حرارية]]
[[تصنيف:مواد بصرية]]
[[تصنيف:مواد شفافة]]
[[تصنيف:مواد كيميائية أولية]]
بولي كربونات أو بولي كربونيت  ورمزه (PC)، ومن أسمائه التجارية : Lexan, Makrolon, Makroclear, arcoPlus® وغيرها، هي مجموعة معينة من اللدائن الحرارية المبلمرة. وهي سهلة التشكيل الحراري والصب. وبسبب هذه الخصائص فإن للبولي كربونات العديد من الاستخدامات.

 مراجع 

تصنيف:ألمانيا في 1898
تصنيف:اختراعات ألمانية
تصنيف:العلم في 1898
تصنيف:عوازل كهربائية
تصنيف:لدائن
تصنيف:لدائن حرارية
تصنيف:مواد بصرية
تصنيف:مواد شفافة
تصنيف:مواد كيميائية أولية